DE 
| 
5 u te 
Pr 
a 
Auf elektrischem Wege niedergeschlagenes Antimon. 165 
nach einiger Zeit das Antimon auf der Platinfläche nie- 
der und überzieht dieselbe mit einem bei sehr dünnen 
Schichten braunen, bei dickeren braunschwarzen bis 
schwarzen Niederschlage. Diese Erscheinung ist so _cha- 
rakteristisch, dass sie bei den kleinsten Mengen Antimon 
eintritt. Gleichzeitige Anwesenheit von Zinn oder Arsen 
wirkt nicht störend ein. (Wittst. Vierteljahrsschr. Bd. 18. 
8.275.) | B. 
Eigenschaften des auf elektrischem Wege 
niedergeschlagenen Antimons. 
Wird ein elektrischer Strom mittelst einer Anode 
von Antimon und einer Kathode von Silber durch eine 
Lösung von Antimonchlorid geleitet, so bedeckt sich die 
Kathode mit einem glänzend schwarzen, amorphen, metal- 
lischen Ueberzuge, welcher, mit einer Nadel gerieben 
oder mit einem heissen Drahte berührt, sich plötzlich um 
mehrere Hundert Fahrenheit’sche Grade erhitzt und eine 
kleine Menge saurer Dämpfe ausstösst. Bei Anwendung 
des Brom- oder Jodantimons statt des Chlorantimons äussern 
sich diese Eigenschaften weniger hervortretend, bei Fluor- 
antimon gar nicht. Durch Sättigen von 2 Maassen Salz- 
säure mit Oxyd oder Oxychlorid und Hinzufügen von 
1 Maass Säure erhält man die geeigneteste Lösung. 
Verlangsamt man nach und nach die Ablagerung. 
des Niederschlages, so verändert sich ganz plötzlich der 
Charakter des sich absetzenden Metalls, indem die graue 
krystallinische Varietät zu erscheinen anfängt. Diese 
Veränderung findet ganz plötzlich ohne allmäligen Ueber- 
gang statt, so dass man die beiden Metallschichten durch 2 
ein Messer trennen kann. Gemeinsam mit derartigen 
Niederschlägen überhaupt befinden sich die äussern und 
innern Oberflächen des Metalls in einer ungleichen mole- 
eularen Spannung, die sich durch Zusammenrollen klei- 
ner Platten äussert, wodurch sehr häufig ein schwacher 
Ton hervorgebracht wird. Verfährt man vorsichtig, so 
lässt sich der Niederschlag pulvern, ohne seine Wärme 
zu entwickeln, er verliert aber, in gepulvertem Zustande 
längere Zeit aufbewahrt, seine merkwürdigen Eigenschaf- 
ten. Als G. Gore einen Niederschlag auf einem !/; Zoll 
starken Zinnstäbchen mit einem erhitzten Drahte berührte, 
entwickelte jener genügende Hitze, um das Zinn zu 
schmelzen. Das spec. Gewicht der activen Varietät ist 
5,739 — 5,944, das der inactiven 6,3639 — 6,673. Auch 
DR 
